Държавен вестник, бр. 44, 2006 г., стр. 24

С Т Р .  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
МЕТОД № 8
Акрили, някои модакрили или някои хлоровлак-
на и някои други влакна
(Метод с диметилформамид)
1. Област на приложение
Този метод се прилага след премахване на не-
влакнести вещества на двукомпонентни смеси от:
а) акрили (26), някои модакрили (29) или ня-
кои хлоровлакна (27)
с
б) вълна (1), влакна от животински косми (2 и
3), коприна (4), памук (5), купро (21), модал (22),
вискоза (25), полиамид или найлон (30), полиес-
тер (34) и еластомултиестер (45).
Методът е еднакво приложим за акрили и някои
модакрили, обработени с предварително метализи-
рани бои, но не и за оцветените с хромови багрила.
Разтворимостта на такива модакрили или хло-
ровлакна в реактива трябва да се проверява преди
анализа.
2. Принцип
Акрилът, модакрилът или хлоровлакното се
разтварят от известна суха маса на сместа чрез
диметилформамид, загрят на водна баня при тем-
пература на кипене.
Остатъкът се събира, измива, суши се и се пре-
тегля. Неговата маса, коригирана при необходи-
мост, се представя като процент от сухата маса на
сместа. Процентът на сухите акрил, модакрил или
хлоровлакно се намира като разлика.
3. Апарати и реактиви (различни от описани-
те в общата информация)
3.1. Апарати:
3.1.1. Конична колба най-малко от 200 ml със
стъклена запушалка;
3.1.2. Водна баня при температура на кипене.
3.2. Реактив:
Диметилформамид (температура на кипене
153 ± 1 °С), който не съдържа повече от 0,1 на
сто вода.
Този реактив е токсичен, поради което се пре-
поръчва да се използва лабораторна камина.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата ин-
формация, и се процедира, както следва:
Към образеца, поставен в коничната колба с
капацитет най-малко 200 ml, се добавят по 80 ml
диметилформамид на грам от образеца, предвари-
телно загрят на водна баня при температурата на
кипене. Поставя се запушалката и колбата се раз-
клаща, за да се напои образецът, и се загрява при
температура на кипене на водна баня за един час.
Колбата и нейното съдържание внимателно се
разклащат с ръка пет пъти през това време.
Течността се прелива през претегления филт-
риращ тигел, като влакната се оставят в колбата.
Прибавят се още 60 ml диметилформамид в колба-
та и се загрява още 30 минути, като през това вре-
ме два пъти се разклащат внимателно с ръка кол-
бата и нейното съдържание.
Съдържанието на колбата се филтрира през
филтриращия тигел чрез изсмукване.
Останалото влакно се прехвърля в тигела, като
колбата се измива с диметилформамид. Тигелът
се отцежда чрез изсмукване. Остатъкът се изми-
ва с около 1 литър гореща вода с температура 70—
80 °С, като тигелът се пълни всеки път. След вся-
ко прибавяне на вода се прилага изсмукване за
кратко, но не и преди водата да се е отцедила под
действието на гравитацията. Ако измиващата
течност се отцежда твърде бавно през тигела,
може да се приложи леко изсмукване. Накрая
тигелът и остатъкът се изсушават, охлаждат се и
се претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в
общата информация. Стойността на коефициента
d е 1,00 с изключение на следните случаи:
вълна
1,01
памук
1,01
купро
1,01
модал
1,01
полиестер
1,01
еластомултиестер
1,01.
6. Точност
За хомогенна смес от текстилни материали
доверителните граници на резултатите, получени
по този метод, са не повече от ± 1, при ниво на
доверителност 95 на сто.
МЕТОД № 9
Някои хлоровлакна и някои други влакна
(Метод със смес от 55,5/44,5 въглероден дисул-
фид/ацетон)
1. Област на приложение
Този метод се прилага след премахване на не-
влакнести вещества на двукомпонентни смеси от:
а) някои хлоровлакна (27), а именно PVC влак-
на независимо от последващо хлориране или не(1)
с
б) вълна (1), влакна от животински косми (2 и
3), памук (5), купро (21), модал (22), вискоза (25),
акрил (26), полиамид или найлон (30), полиестер
(34), стъкловлакно (43) и еластомултиестер (45).
Ако съдържанието на вълна или коприна в
сместа надвишава 25 на сто, се прилага метод № 2.
Ако съдържанието на полиамид или найлон в
сместа надвишава 25 на сто, се прилага метод № 4.
2. Принцип
Хлоровлакното се разтваря от известна суха
маса на сместа с помощта на азеотропна смес от
въглероден дисулфид и ацетон. Остатъкът се съ-
бира, измива, суши се и се претегля. Неговата маса,
коригирана при необходимост, се представя като
процент от сухата маса на сместа. Процентът на
сухото PVC влакно се намира като разлика.
3. Апарати и реактиви (различни от описани-
те в общата информация)
3.1. Апарати:
3.1.1. Конична колба най-малко от 200 ml със
стъклена запушалка;
3.1.2. Механично устройство за разклащане.
3.2. Реактиви:
3.2.1. Азеотропна смес от въглероден дисулфид
и ацетон (55,5 % от обема въглероден дисулфид към
44,5 % ацетон). Тъй като реактивът е токсичен, се
препоръчва да се използва лабораторна камина.
3.2.2. Етанол (92 % от обема) или метанол.
(1) Преди анализа е необходимо да се провери разтвори-
мостта на PVC влакната в реактива.